|5] Üeber die cliemisclie Foniiel des Epidots. 191 
2. E p i (1 0 1 von F r a n e o n i a (Ne w H a in p s li i r e). 2 ■ 53 1 Grni . 
Substanz gaben (.)-045 Grm Wasser; 1 -9974 Gnu Substanz verloren beim 
Glühen 0-0384 Gnn. 
3. Epidot von Floss (Oberpfalz, Baiern). 2-19 Grm. Sub- 
stanz gaben 0-0427 Grm. Wasser; 1 -9443 Grm. Substanz verloren beim 
Glühen 0-0383 Grm. 
4. Epidot von Bo u r g d’O i s an s. 2 - 055 Grm. Substanz gaben 
0-0344 Grm. Wasser; 2-2346 Grm. verloren beim Glühen 0-0336 Grm. 
5. Epidot von Pe t r o s awo d sk (Ural). 2-07 Grm. Substanz 
gaben 0-045 Grm. Wasser; 2-2278 Grm. Substanz verloren beim Glühen 
0-0495 Grm. 
6. Epidot von Wiesenberg (Mähren). 1-9815 Grm. Substanz 
gaben 0-0332 Grm. Wasser; 2-555 Grm. Substanz verloren beim Glühen 
0- 051 Grm. 
7. Epidot von K at h ar i n e n b u r g in Sibirien (P u s c h k i n i t). 
1- 669 Grm. Substanz gaben 0-0328 Grm. Wasser. 
8. Epidot von Traverselia (Piemont). 0-9115Grni. Substanz 
gaben 0-019 Grm. Wasser. 
9. Epidot aus Grönland. 2-005 Grm. Substanz gaben 0-045 
Grm. Wasser. 
10. E])idot von Aren dal. 2-0645 Grm. Substanz gaben 0-0476 
Grm. Wasser. 
11. Epidot von Schmirn (Tirol). 0-745 Grm. Substanz gaben 
0-(t^7 Grm. Wasser, 
1 . 
0 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 8. 9. 10. 
11. 
Wasser (directe 
Bestiunnnngj . 
. 2-05 
1-78 
T95 
1-67 
2-17 
1-68 
1-96 2-08 2-25 2-35 
2-28 
Glühverlust . . . 
1-92 
1-92 
1-97 
1-5 
2-22 
1-99 
— — — 
— 
Die bisher dargelegteu Ergebnisse meiner Untersuchung führen 
unmittelbar zu dem Resultate, dass die vonTschermak und Kenn 
gott für den Epidot aufgestellte Formel richtig, die Rammelsberg’sche 
Formel dagegen zu verwerfen ist. 
Die Epidote sind demnach als Mischungen der beiden isomorplien 
Bestandtheile Sig AlfiCa^HäOaß (Alnminiumepidot) und Sii.FegCa^l l.dd.g 
(Eisen-Epidot) zu betrachten. 
Rechnet man die procentische Zusammensetzung dieser beiden 
Verbindungen, so lässt sich mit derselben eine Tabelle für die verschie- 
deueneu Epidotmischungen entwerfen, deren Zahlen mit den Ergebnissen 
einer Analj'se direct vergleichbar sind; ich lasse zuerst die procentische 
Zusammensetzung von Eisen- und Aluminium-Epidot und dann eim-. 
Tabelle folgen, aus der man die Werthe der einzelnen Bestandtheile fü'- 
Epidotniischungen auftinden kann, die von 1 bis 45 Pct. Eisen- Epidot 
enthalten. 
Alnmiiiium- 
Epidot Eiseii-Epidot 
Kieselsäure 39-543 33 -27-4 
Thonerde 33-875 0-000 
Eisenoxyd 0-000 44-302 
Kalk 24-605 20-702 
Wasser . . .'. 4-977 1-664 
25 » 
